110 NOUVELLES EXPÉRIENCES 
TABLEAU XXXI. 
62. Frottement du chéne complètement mouillé, en mou- 
vement sur le chéne mouillé d'eau. 
Les fibres des bois sont perpendicälaires entre elles. 
F2 1DS TENSION 
e 
la caisse 
descendante | pendant 
pendant le 
le 
mouvement 
de la corde 
OBSERVATIONS. 
NUMÉROS 
des expériences. 
ÉTENDUE 
de la surface 
de contact. 
PRESSION. 
PARAMÈTRE. 
accélératrice. 
FROTTEMENT. 
RAPPORT 
du frottement 
à la pression. 
VITESSE 
à 3m de course. 
mouvement. 
a ——— |} - 
mèt. carré] kil. mèt. kil. kil. | mêt. 
0,0880|118,45l1,92/1,041| 49,25 La, 24| 28,690,24|2,50! 
id. |190,26|3, 58l0,558| 61,25| 54,52 43,70l0, 23|1,83 
id. |{00,07 3,78l0, 528| 133, ,25 Va 98,48,0,25 1,78 
id. |796,07|7,32l0,273 265,25 244 ,76|222,82l0,27l1,28 
Moyenne... 0,25 
Nota. On a observé ici, comme pour le cuir mouillé, que la couche d’eau qui 
recouvrait le chène des semelles était exprimée, et que le bois paraissait pres- 
que sec à l'endroit du passage du traîneau. La loi de l'indépendance dela vitesse 
se vérifie encore malgré la présence de l’eau comme enduit. 
TABLEAU XXXII. 
63. Frotiement du chéne complètement mouillé, sur le 
chéne mouillé, lorsque les surfaces ont été quelque 
temps en contact. 
Les fibres des boïs sont perpendiculaires au sens du mouvement. 
ÉNPUE TENSION | EFFoRT | EFFORT | RAPPORT 
u 
la surface [PRESSION. de exercé total 
ou 
de 
contact. 
Done OBSERVATIONS. 
a la 
la corde PE A 
le levier. | frottement. | pression. 
des expériences. 
NUMÉROS 
mme mess Noces uen es mecs 
mèt. carré. kil. kil. kil. 
0,0808| 190, 26 58,19 Es 25| 133 14 0,70 
id! 400, ,07] 126, ,59l 1 181 ,15| 277,74] 0,69 
É | 
id. | 796,07 251 ,09 338, ,371 590,361 0,74 
Moyenne.... 0,71 
Nota. On remarquera qu'ici, comme pour le cuir, la présence de l’eau aug- 
mente le frottement au départ, tandis qu’elle diminue le frottement pendant 
le mouvement. 
